der Gleichgewichte in kristallisierenden Schmelzen befördert. 461 
stabilen Gleichgewichts zwischen Schmelze und Bodenkörper ge- 
sorgt wird. — 
Das System Pb 0 — Si 0. 2 wurde untersucht von S. Hilpert 
und P. Weiller 1 und von H. C. Cooper, L. J. Chaw, N. E. 
Loomis 2 . Hilpert und Weiller erhielten eine Erstarrungskurve, 
die für die Existenz nur des Metasilikats sprach, Cooper und 
seine Mitarbeiter teilen Kurvenzüge mit , auf denen zwei Maxima 
die Existenz des Ortlio- und des Metasilikats nachweisen. Die 
Erstarrungstemperatur von Pb 2 Si 0 4 wurde bei 746 11 mit Hilfe 
von Erhitzungskurven bestimmt. 
Aus der Form der in Fig. 6 mitgeteilten Abkühlungskurve, 
ein Haltepunkt bei 640 u , geht hervor, daß die Mischung 
2Pb0-)-Si0 2 wie eine einheitliche Phase erstarrt. Durch diese 
Beobachtung wird die Existenz der Verbindung Pb, 2 Si 0 4 bestätigt. — 
Unerläßlich ist ein intensives Durchrühren der Schmelzen bei 
der Erstarrung von Mischkristallen. Hier unterscheidet man 
zwischen zwei Arten der Erstarrung: Entweder stellt sich Gleich- 
gewicht ein zwischen Schmelzen und Bodenkörper oder nicht. Im 
ersten Fall erhält man als Endresultat homogene Mischkristalle, 
im andern Fall erhält man eine Serie von verschieden zusammen- 
gesetzten Mischkristallen. Die Herstellung der Gleichgewichts- 
zustände ist nur möglich , wenn die erstarrende Schmelze stark 
gerührt wird. Treten in den Mischkristallen Umwandlungs- 
erscheinungen auf, so lassen sie sich nur dann deuten , wenn 
homogene Mischkristalle vorliegen. Über den Einfluß des Rührens 
auf die Bestimmung der Umwandlungstemperaturen von Misch- 
kristallen aus Na 2 S 0 4 und K 2 S 0 2 habe ich kürzlich 3 berichtet. 
Berlin, Min.-petrogr. Institut d. Universität, April 19U>. 
1 S. Hilpert und P. Weiller, C'hem. Ber. 42. 2969. 1909. 
* H. C. Cooper, L. J. C’haw. .\ t . E. Loomis, Chem. Ber. 42. 3991. 1909. 
3 R. Nacken, Dies. Centralbl. No. 9. p. 262—271. 1910. 
